178 
krystalle, darüber noch eine Kruste von Braunspath, manch¬ 
mal mit EisenkieskryStällchen und als jüngste Bildung 
Nickelvitriol, Brauneisen und selten Kobaltblüthe. 
b. Chemisches Verhalten und Zusammensetzung. 
Das Mineral wird von luftfreier, heisser Salzsäure unter 
Entwickelung von Schwefelwasserstoff angegriffen. Hierbei 
gehen Nickel, Wismuth, Eisen, z. Th. auch Antimon und 
Kobalt in Lösung. Bei erneutem Behandeln mit Salzsäure 
findet eine weitere Lösung von Substanz statt, ohne dass 
ein Ende der Einwirkung eintritt; auf diese Weise gingen 
in zwei Stunden 16%, in acht Tagen etwa 27 % m Lö¬ 
sung. Die grüne Lösung in Salpetersäure tiübt sich auf 
Zusatz von viel Wasser durch Abscheidung basischer Wis- 
muthsalze. Auf Kohle leicht schmelzbar zu einer licht- 
broncegelben magnetischen Kugel, giebt das Mineral einen 
dunkelgelben, beim Erkalten heller werdenden Beschlag, 
mit Borax Reaction auf Kobalt. 
I. Analyse von R. F i s c h e r an derben ausgesuchten 
Stücken, 
II. und III. Analysen von Hesse an gut ausgesuch¬ 
ten Bruchstücken von Krystallen, die gepulvert vor der 
Analyse 6 Stunden lang mit heisser eoncentrirter Salz¬ 
säure behandelt worden waren, wobei sich 22 bezw. 20 % 
gelöst hatten, 
IV. Analyse von Klockmann (Fraatz) an sorg¬ 
fältig ausgesuchtem Erze, 
• 
I 11 III IV 
in Procenten 
Mittel aus I—IV in 
Proc. | Molekülen 
Schwefel 
Wismuth 
Antimon 
Arsen 
Kupfer 
Blei 
Zink 
Eisen 
Kobalt 
Nickel 
22,71 
24,00 
5,69 
1,96 
0,64 
0,12 
0,89 
2,83 
41,08 
22,879 
24,508 
6,738 
0,895 
0,030 
0,271 
0,704 
45,054 
22,625 
23,720 
6,226 
0,450 
0,170 
0,820 
45,883 
22,71 
24,74 
3,14 
3,04 
0,09 
Sp. 
45,26 
i 
22,731 
24,257 
5,448 
1,586 
0,020 
0,170 
0,030 
0,333 
1,088 
44,319 
0,7103 
0,1155 t 
0,0454 > 0,1820 
0,0211 > 
0,0003 \ 
0,0008 
0,0005 V n _ 771 
0,0059 ( °’ 7< a 
0,0184 
0,7512 ) 
99,98 
101,079 
99,894 
98,98 
99,982 
